;^5() Aclitzehnter Absclinitl. Fasern. 



Die Baslstreifcn, welche sich iiacli voiausgegungener Uüstung leicht 

 von ilen StänuutMi loslösen lassen, haben «-ine Länge von I — 1,8 in und 

 eine Breite von 0,5 — 3 cm. Der Bast, durch grosse Festigkeit ausge- 

 zeichnet, wird als solcher etwa so wie Lindenbast benutzt. Durch Zer- 

 reissen lässt sich aus diesem Baste eine feine, 5— 12 cm lange Faser 

 gewinnen. Durch stärkere Röstung erhält man eine feine Faser von noch 

 grösserer Länge. Die auf die eine oder andere Weise dargestellte Faser 

 giebt ein dem Sunn im Aussehen und in den sonstigen Kigenschaften nahe 

 kommendes Spinnmaterial. 



Die vom untersten Stanunthcile h('rrülu''mit'n liastpartien sind bräun- 

 licli. die ülniüiMi Basttheile und die aus ihnen entstandene Faser gelb- 

 lich weiss getarht und von geringem (ilanze. Dii' innere l'artie des Bastes, 

 welche an den Stämmen der Pilanze dem Holzkörper zugewendet ist. hat 

 etwas mehr (ilanz und eine lichtere, weisslichere Farbe, als die äussere 

 Partie. Die letztere unterscheidet sich von der inneren Partie durch 

 eine netzartige Structur. Die Maschen des Netzes sind aus zarten Bast- 

 bündeln gebildet, die zwischen sich am unverletzten Stamme die Bast- 

 markstrahlen aufnehmen, hii Baste, wie er nach der Röste erhalten 

 wurde, imd in der Faser fehlen die Markstrahlen fast gänzlich, aber die 

 Räume, welche sie ausfüllten, sind wohl erhalten. Die Bastbündel haben 

 eine mittlere Breite von 300 »jl. Sie bestehen bloss aus Bastzellen. Bast 

 und Faser sind von scharf zugespitzten Hohlräumen (Markstrahlenräumeni 

 durchsetzt. 



Die lufttrockene Faser führt 1 0,83 Proc. Wasser. In mit Wasser- 

 dauipf völlig gesättigtem Baume steigt die absorbirte W'assermenge bei 

 milllrier Temperatur l)is auf 18,19 Proc. Die trockene Faser giebt 0.70 

 bis 0,S9 Proc. Asche, welche krystallähnliche Bildungen einschliesst. 



.lodli'tsung färbt die Faser goldgelb. .\uf Zusatz von Schwefelsäure 

 wird dif Fäihunu dunkler. Kujderoxydannnduiak bringt eine schwache 

 Bläuiuig und .\uli|uel!ung der Zfllwände hervor. Mit schwefelsaurem 

 Anilin behauck-lt , iiinuut die Faser eine intensiv gdldgelhe Färbung an, 

 Phl<iroglucin -|- Salzsäuro färlil sio intensiv n)thviiilt>tl ; dit's»^ Faser ist 

 also stark verholzt. 



Die Bastzellen, weltdie dii- .Markst rabiiMU'äunic begrenzen, sind wellig 

 cuulouriit. Die Länge einei' Welle entspricht genau der Länge einer 

 Markslrablenzelle, und beträgt IG — 06, meist 46 [i. Diese Wellenformen 

 entsl(;hcu durch llindrücke der Markslrahlt'uzellen in die Zellwand der 

 Bastzt'lle, wclclic hierdurch mit seichten Il(')hlung('n vergehen erscheint. 

 Diese Höhlen oder U cllcu sind an zahlreichen Hastzellen unschwer nach- 

 weisbar ^Fig. 85). 



ailoi'on Aufsahen. i\ciu Sunn an ilio Seite; nach diesem Autor soll sie fjleioh der Faser 

 von Thcupcma Lanipaa in Indien unter dem Namen l'oruscli bekannt sein. 



